S6 Verhandlungen. [8] 



1. 2. 3. 4. 5. 



Kieselerde 2 0-5 0-8 08 05 



Eisenoryd und Thonerde*) 29 3-8 111 58 3-7 



Kohlensaurer Kalk . . . .52-1 25-2 0-8 Spur Spur 



Kohlensaure Magnesia . 45-2 70- 1 87-0 93-2 95-0 



1004 996 997 99« 992 



Die reinsten Varietäten dieser Magnesite stimmen also in ihrer Zu- 

 sammensetzung ganz mit dem ausgezeichneten Vorkommen bei St. Katharein 

 in Steiermark überein, die minder reinen Sorten nähern sich der Zusammen- 

 setzung des Dolomites Den eingesendeten Stücken nach zu urtheilen, dürfte 

 das Vorkommen ein quantitativ nicht unerhebliches sein, und es ist zu hoffen, 

 dass der unternehmende Entdecker desselben eine Industrie in grösserem 

 Maassstabe darauf gründen werde. 



Die Auffindung des ersten massenhafteren Vorkommens von Magnesit 

 bei St. Katharein hat auch zuerst in Oesterreich, den Gedanken rege gemacht, 

 die Magnesia, welche bis dahin ausschliesslich nur zur Erzeugung chemischer 

 und pharmazeutischer Präparate verwendet wurde, auch für andere Industrie- 

 zweige zu benützen, wobei namentlich die bekannte ausserordentliche Feuer- 

 festigkeit dieser Erde bestimmend wirkte Mit der Entdeckung des in Kede 

 stehenden Vorkommens war die Gelegenheit geboten, feuerfeste Ziegel und 

 Tiegel zu fabriciren, von denen sich erwarten liess, dass sie für Manipula- 

 tionen, die bei sehr hohen Temparaturen vorgenommen werden müssen, ausser- 

 ordentlich gute Dienste leisten dürften. Um einen praktischen Beleg für die 

 Feuerfestigkeit solcher Utensilien zu geben, und um zur Benützung dieses 

 werthvollen Materiales anzuregen, hatte ich damals eckig abgeschlagene 

 Stücke von Ziegeln, welche aus gebranntem Magnesit unter Zusatz von etwas 

 Thon (um die Masse plastischer zu machen) dargestellt waren, einer mehr- 

 stündigen Weissgluth im Sääfströme'schen Ofen ausgesetzt, und diese Probe- 

 stücke in einer Versammlung des Gewerbevereines vorgelegt. Die geglühten 

 Fragmente zeigten an ihren scharfen Kanten, wie vorauszusehen war, auch 

 nicht die Spur einer Abrundung durch Schmelzung Es handelte sich indessen 

 hier nicht um Nachahmung einer schon reiflich durchprobirten Fabrication, son- 

 dern es musste vielmehr erst dafür die Initiative ergriffen werden, und hiezu 

 fehlte einerseits der Unternehmungsgeist, bei Anderen, die in dieser Richtung 

 einen Anlauf nahmen, die erforderlichen geistigen und materiellen Mittel. 

 Mehrere Jahre später wurde in Steiermark der Versuch gemacht, einen Ofen für 

 Frischfeuer aus diesem Material zu bauen, und ebenso wurde bei Hallein ein 

 Glasofen aus Magnesitziegeln errichtet. In beiden Fällen bewährte sich das Ma- 

 terial auf das vortrefflichste Aber auch diese beiden gelungenen Versuche wirk- 

 ten nicht erheblich stimulirend, denn zu einem nur halbweg bedeutsamen Flor 

 gelangte die Magnesitindustrie nicht. In technischer Beziehung ist der Um- 

 stand als ein Hinderniss betrachtet worden, dass die gebrannte (kaustische) 

 Magnesia ätzend wirkt, so dass die Masse beim Formen der zu erzeugenden 

 feuerfesten Gegenstände nicht allzulange andauernd mit blossen Händen bear- 

 beitet werden kann. Diese Schwierigkeit ist indessen ganz untergeordneter Art, 

 und spricht nur für die äusserst primitive Weise, in welcher ein in's Leben 

 rufen dieses Industriezweiges versucht wurde. Was eigentlich ganz verhinderte 

 der, später in vermehrtem Maasse entstandenen Nachfrage für feuerfeste Gegen- 



*) Das hier in Rechnung gebrachte Eisenoxyd ist theilweise als kohlensaures 

 Oxydul und ein kleiner Theil als Schwefelkies im Minerale enthalten. 



